476 PRÉSENCE DU NICKEL DANS LE PLATINE NATIF 



Terreil ajoute dans sa note « la présence de nickel dans les 

 rainerais de platine n'a pas encore été signalée et la proportion 

 relativement considérable qui se trouve dans le platine magné- 

 tique de Nischne-Taguilsk est un fait intéressant ». Daubrée 

 fait quelques observations à ce travail et il dit que « la propor- 

 tion du nickel au fer est de 1 à 11, c'est-à-dire aussi élevée que 

 dans beaucoup de fers météoriques. Ainsi du fer nickelé mélangé 

 de fer chromé semblable à celui des météorites entre dans le 

 mélange si complexe qui constitue le platine natif de l'Oural ». 

 Daubrée aussi bien que Terreil parlent seulement d'un platine 



Aujourd'hui, grâce à l'étude spectrochimique, je peux affir- 

 mer que le platine de Kitlim (Russie) renferme du nickel et en 

 quantité probablement dosable, car le spectre du Ni, c'est-à-dire 

 le nombre de raies et leur intensité, est dans ce platine analogue 

 à celui que présentent certaines péridotites (qui renfermeut 

 aussi du Ni) dans lesquelles j'ai pu séparer et peser de 0,05 à 

 0,3 °/ de ce métal. 



Le spectre qu'offre le nickel dans le platine est mentionné 

 dans le tableau de la page suivante. 



Outre les raies mentionnées il en existe d'autres mais elles 

 sont masquées par celles de certains éléments qui possèdent 

 des raies presque communes avec celles du Ni et dont l'inten- 

 sité est beaucoup plus grande ; aussi peut-il manquer des raies 

 d'intensité (10), (5), etc. Vers le voisinage de la région extrême 

 ultra-violette la dispersion est plus grande et les raies peuvent 

 se mesurer avec une plus grande netteté et nous observons que 

 le spectre du nickel se présente complet à partir de l'inten- 

 sité (2) ; ou trouve aussi des raies intermédiaires entre (2) et 

 (1) et lorsque le spectre disparaît presque on peut en observer 

 trois d'intensité (1). 



Cela démontre donc, par analogie, que la quantité de nickel 

 renfermée dans le minerai natif du platine est dosable et qu'elle 

 dépasse la limite d'erreur analytique (voie chimique). 



Cela m'a conduit à examiner, au point de vue du nickel, 

 d'autres platines, et à cet effet j'ai observé les spectrogrammes 

 de Choco ^Colombie), de l'Iss, Taguil, Sosnowka, Omoutnaïa, 

 Jow, Kamenouchky, P te Koswa (Russie) et de Ronda (Espagne). 



Dans tous ces platines natifs j'ai constaté également la pré- 



